-30- 



Mineralogie. 



au seinem Material drei verschiedene Typen. Am Typus I herrschen die 

 Flächen (100) und (010), am flächenreichsten ist die Zone {110} : {001}. 

 Die Kristalle des zweiten Typus sind ausgesprochen tafelförmig nach {100}, 

 der dritte Typus nimmt eine Mittelstellung zwischen den beiden ersten ein. 

 Sämtliche untersuchten Kristalle sind Zwillinge nach {100}. 



Das spezifische Gewicht wurde mit Hilfe eines Schwimmers nach der 

 Schwebemethode bestimmt. Die erhaltenen Werte ergaben starke Schwan- 

 kungen bei Untersuchung verschiedener Kristalle, auch bei ein und dem- 

 selben Kristall zeigten der Kern und die Hülle Unterschiede in der Dichte. 

 Die erhaltenen Zahlen schwanken zwischen 3,431 und 3,537, bei Schichten- 

 bau ist der Kern leichter als die Hülle. 



Die optischen Eigenschaften wurden sehr eingehend untersucht. Die 

 optische Orientierung ist die gewöhnliche, Ebene der optischen Achsen ist 

 die geometrische Symmetrieebene, die erste Mittellinie y weicht um 47° 20* 

 nach oben vorn von der geometrischen Vertikalachse ab. Die Mittelwerte 

 der an verschiedenen Prismen und Präparaten erhaltenen Zahlen sind in 

 der folgenden Tabelle aufgeführt: 



Lichtsorte 



a 



ß 



y 



2V 



c : y 



A (762 (jL(jt) 









35° 29' 



47° 08' 



a 718 



1,8656 



1,8760 



1,9841 



34 56 



47 11 



B 687 



1,8691 



1,8789 



1,9888 



34 21 



47 16 



C 656 



1,8721 



1,8813 



1,9933 



33 34 



47 18 



D 589 



1,8802 



1,8886 



2,0069 



31 30 



47 24 



E 527 



1,8922 



1,8993 



2,0256 



27 53 



47 39 



F 486 



1,9034 



1,9089 



2,0446 



24 13 



48 09 



460 



1,9124 



1,9169 



2,0601 



20 38 





G 431 







— 



15 06 



48 27 



Auch in optischer Beziehung lassen die Kristalle Schichtenbau er- 

 kennen. Die Lichtbrechung des Kerns ist niedriger als diejenige der Hülle,, 

 die Unterschiede von ß für D-Licht betragen bei verschiedenen Teilen des- 

 selben Kristalls bis 3 Einheiten der dritten Dezimale. Der Achsenwinkel 

 ist ebenfalls kleiner im Kern als in der Hülle, verschiedene Teile desselben 

 Kristalls zeigen für D-Licht Schwankungen von 2 V bis zu 35'. Der Aus- 

 löschungswinkel c : y ist im Kern bis zu 9' höher als in der Hülle. 



Die regelmäßigen Schwankungen der Dichte und der optischen Kon- 

 stanten deuten nach Verf. auf einen Aufbau der Kristalle aus isomorphen 

 Mischungen. V. M. Goldschmidt. 



Cr. Tschernik: Chemische Untersuchung einiger Mine- 

 ralien des Ceylonischen Kieses. VI. (Bull. Acad. Sc. St.-Petersb. 

 1914. p. 163-114. Kussisch.) 



Aus dem aus der Provinz Sabaragamuwa stammenden Kies wurden 

 kleine, schwarze, etwas abgerollte Kriställchen von oktaedrischem Habitus 



